30 W i e s u e r, 



gelang- mir zu zeigen, dass die vegetabilische Faser ihren Zu- 

 sammenhang einhüsst, während die animalische keine Ande- 

 rimg erfährt oder bei sorgfältiger Durchführung der Methode 

 sogar an absoluter Festigkeit gewinnt ^ Um der Auffassung, 

 als würde diese Methode den Zweck haben, die Faser zu humi- 

 ficiren oder gar in Kohle zu verwandeln, vorzubeugen, will ich 

 dieselbe im Nachfolgenden als Zerstäubungsmethode bezeichnen. 



Ich habe schon bei den damals durchgeführten Unter- 

 suchungen darauf hingewiesen, dass die verschiedenen vegeta- 

 bilischen Gewebe dem Zerstäubungsverfahren gegenüber ein 

 verschiedenes Verhalten darbieten. Ich zeigte, dass aus reiner 

 (oder nahezu reiner) Cellulose bestehende Gewebe, ferner alle 

 verholzten Gewebsbestandtheile, durch die Carbonisirung zerstört 

 werden, hingegen die peridermatischen Gewebe (z. B. der Kork) 

 hierbei keinerlei sichtliche Veränderung erleidend 



Zur Zerstäubung der Gewebe benütze ich Salzsäure, und 

 zwar einprocentige, da eine so schwache Säure zur Durchführung 

 des Verfahrens ausreicht. Wie ich finde, kann selbst mit einer 

 halbprocentigen Salzsäure carbonisirt werden, nur ist längere 

 Einwirkung und wenn man rasch zerstäuben will, eine relativ 

 hohe Trocknungstemperatur erforderlich. Hochprocentige Salz- 

 säure, z. B. die gewöhnliche Salzsäure der Laboratorien, welche 

 15 bis 22 Procent reine HCl enthält, sollte für unsere Zwecke 

 nicht angewendet werden, da dieselbe auch andere Wirkungen 

 im Gefolge hat. 



Versuche mit Leinenfaser. Wird diese Bastfaser in 

 eiuprocentiger Salzsäure durch 24 Stunden liegen gelassen, sodann 

 von der adhärireuden Flüssigkeit befreit und hierauf solange 

 bei 50 bis G0° C. erwärmt, bis die Substanz völlig trocken 

 geworden ist, was bei Anwendung kleiner Fasermengen schon 

 nach 30 bis 50 Minuten erreicht ist, so zerstäubt die Faser, 

 lässt sich beispielsweise zwischen den Fingern selbst durch leisen 

 Druck in ein überaus feines Pulver zerreiben. 



1 Näheres hierüber .siehe Wies n er, über das Verhalten der vegeta- 

 bilischen nnd animalischen Faser beim Carbonisiren der Wolle und des 

 Tuches, in Dinglev's polytechn. Journal Bd. (187ü), p. 454 ffd. 



'■i I. c. p. 457. 



